( ""J ) 



C'est un isomère du chlorure d'amylène, dont il a les pnncipaux carac- 

 tères. 



» Ledernierproduitderactiondel'acidesiirVisoprène estfixe. Débarrassé, 

 par une longue ébullilion avec l'eau, des corps chlorés qui l'accompagnent et 

 qu'il retient opiniâtrement, il possède la composition centésimale de l'iso- 

 prène. Il ne renferme guère que i pour loo de chlore, soit qu'il retienne 

 encore des composés chlorés volatils, soit qu'il se combine lui-même par- 

 tiellement eu gaz chlorhydrique (C = 87,1 ; H = 1 1, 7; Cl = 1,7). De plus, 

 il possède l'élasticité et les autres caractères du caoutchouc lui-même. Il 

 est insoluble dans l'alcool; il se gonfle dans l'éther, de même dans le sulfure 

 de carbone, dans lequel il se dissout à la façon du 'caoutchouc naturel. Ce 

 produit, soumis à la distillation sèche, forme les mêmes carbures volatils que 

 le caoutchouc. J'ai isolé, du produit distillé, une certaine quantité d'un car- 

 bure, C^° H", qui, traité par l'acide chlorhydrique, m'a donné le dichlorhy- 

 drate C-"H.'^2HCI, fondant à + 46, comme le dichlorhydrate de caout- 

 chouc. Ce fait constitue un nouveau mode de synthèse d'un terpilène et de 

 ses dérivés, déjà obtenus par l'action seule de la chaleur sur l'isoprène. 

 Toutes ces propriétés semblent identifier ce polymère de l'isoprène avec le 

 produit générateur de l'isoprène, le caoutchouc. La quantité formée est no- 

 table et peut atteindre ^ de l'isoprène employé. 



» L'acide bromhydrique, en solution saturée, agit comme l'acide chlor- 

 hydrique : il fournit un polymère élastique, ne retenant guère que 

 2 pour 100 de brome et deux composés bromes volatils. 



V Le premier, passant à la distillation de io4'^ à 108°, et dont la quantité 

 est faible d'ailleurs, possède la composition d'un monochlorhydrate d'iso- 

 prène, C'H^HBr; c'est un liquide neutre, plus lourd que l'eau : 



Do =^ [,192, D,5 = i,i73, D3s= 1,142, 



fixant 2^'i de brome et se transformant en alcool, bouillant de 120° à i3o°, 

 par l'oxyde d'argent humide. 



» Le second produit, recueilli de 1 75° à 1 80°, possède la composition d'un 

 dibromhydrate C'"H''Br- (Br^68,6; calcul, 6g, 5). Il est beaucoup plus 

 lourd que l'eau (Do = i,623, D,5= i,6ot,D38= 1,570); traité par la 

 potasse, il perd la moitié de son brome, en donnant un liquide volatil vers 

 1 10°. Il possède une résistance plus grande à la décomposition par la cha- 

 leur que le bromure d'amylène, qui a la même composition. On peut le 

 distiller sans qu'il soit détruit. 



